@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
DIMENSI SERAT DAUN Pandanus tectorius Park. SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUK SERAT ALAM
(Fiber Dimension of Pandanus tectorius Park. Leaf for Natural Fiber Product Raw Material)
Fitra Haryadi 1 , Cicilia Maria Erna Susanti 1  dan Endra Gunawan 1
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065.
 Penulis Korespondensi: Email: c.susanti@unipa.ac.id Diterima: 05 Mar 2017 | Disetujui: 01 Apr 2017

## Abstrak
Kebutuhan serat terus meningkat dan memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan manusia saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dimensi serat daun P. tectorius Park.  dan  nilai  manfaat  lanjutannya.  Metode  yang  digunakan  yaitu  deskriptif dengan  teknik  observasi  laboratorium  terhadap  sampel  uji.  Dua  sampel  daun  dari  pohon yang  berbeda  diambil  berdasarkan  perbedaan  karakteristik  ekologinya,  yaitu  hutan  pantai dan hutan pulau. Pengukuran serat yang meliputi panjang, diameter, tebal, diameter lumen, proses maserasi dan nilai turunannya dikaji. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata panjang serat  daun  Pandanus  pada  lokasi  Amban  Pantai  sebesar  0.957,  sementara  di  pulau Mansinam  sebesar  1.210.  Nilai  rata-rata  dimensi  serat  daun  Pandanus  di  lokasi  Amban Pantai sebesar 0,0073, sementara di lokasi pulau Mansinam sebesar 0.0151. Rata-rata nilai diameter lumen daun Pandanus pada lokasi Amban Pantai yaitu 0.0073, dan di lokasi pulau Mansinam  sebesar  0.0081.  Nilai  rata-rata  tebal  dinding  serat  sebesar 0.0032  untuk  lokasi Amban  Pantai  dan  untuk  lokasi  pulau  mansinam  sebesar  0.0035.  Selain  itu,  nila  dimensi serat  ini  cukup  potensial  digunakan  sebagai  bahan  baku  industri  kertas,  tekstil  dan biokomposit.
Kata Kunci: Dimensi serat, Pandanus tectorius, serat, produk turunan serat.

## Abstract
The need of fiber has been rising over time and playing an important role in the society. This  study  was  aimed  to  unveil  fiber  dimension  of  P.  tectorius  Park  leaf  as  well  as  its derivative potential uses. Method that used was descriptive through laboratory analysis of the  tested  samples.  Two  leaves  samples  from  different  ecological  growth  habitat  were applied, in Amban Pantai and another one as from the island. Fibers have been measured for its length, diameter, thickness, lumen, maceration process, and its derivative value were measured.  The result showed that the average of fiber length from Pandanus leaves was 0.957  in  Amban  Pantai,  while  in  the  Mansinam  island  was  1.210.  The  average  of  fiber dimension  was  0,0073  in  Amban  Pantai,  while  in  the  Mansinam  Island  was  0.0151.  The average of lumen diameter was 0.0073 in Amban Pantai, while in the Mansinam island was 0.0081. The average of fiber thickness was 0.0032 in Amban Pantai, while in the Mansinam island was 0.0035. Moreover, the fiber dimension was quite potential that intended for a number of derivative products such as pulp and paper, textile, and biocomposite.
Keywords: Fiber dimension, Pandanus tectorius, fiber, derivative fiver products.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## PENDAHULUAN
Penggunaan  serat  alam  dewasa  ini makin  berkembang,  dikarenakan  jumlah yang  banyak,  murah,  ramah  lingkungan serta yang menjadi perkembangan terbaru yaitu  serat  alam  dapat  dimanfaatkan sebagai material penguat (bahan
komposit).  Jenis-jenis  serat  alam  yang digunakan  sangat  beragam,  bahkan beberapa  produk  dari  serat  alam merupakan  gabungan  antara  jenis  serat alam  antara  yang  satu  dan  lainnya  serta gabungan  antara  serat  alam  dan  serat buatan.  Meski  kekuatan  dari  serat  alam mempunyai  kekuatan  yang  rendah dibandingkan dengan serat buatan, namun dengan  keunggulan  yang  lebih  ramah lingkungan tetap menjadikan pemanfaatan  serat  alam  lebih  beragam. Salah satu pemanfaatan serat alam adalah dengan  menggunakan  serat  dari  daun Pandanus. Pandanus adalah tumbuhan monokotil termasuk dalam ordo
Pandanales dan  merupakan  famili  dari kelompok Pandanaceae , memiliki hampir sebanyak 600-700 jenis dan sebanyak 500 jenis  terdapat  di  New  Guinea  (Stone 1983). Tumbuhan  ini  tumbuh  di  pantai- pantai  daerah  tropis,  dicirikan  dengan daun  yang memanjang,  tepinya  berduri, akarnya  besar  dan  memiliki  akar  tunjang yang berfungsi  menopang  tumbuhan  ini dan  buahnya  tersusun  dalam  karangan berbentuk  membulat  (Kemeray  2013). Salah  satu  spesies  dari  genus Pandanus yang ditemui banyak tumbuh di kawasan Papua  Barat  adalah Pandanus  tectorius Park. Masyarakat lokal telah memanfaatkan  tumbuhan  ini;  batangnya dapat digunakan sebagai tiang penyangga;  daunnya  dapat  digunakan sebagai  penyedap  masakan  maupun
sebagai  bahan  ramuan  obat  tradisional; buah  segar  digunakan  sebagai  obat; bijinya  dapat  dimakan  seperti  kelapa (Sinaga dan Irbayanti 2004).
Khusus  pada  daun P.  tectorius Park. selain  pemanfaatan  tersebut,  dapat  juga dimanfaatkan  sebagai  bahan  anyaman (tikar,  tas,  topi,  jas  hujan  dan  lainlain). Produk-produk  ini  merupakan  produk yang  hanya  memanfaatkan  bagian  dari daun yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya serat alami yang terdapat pada  daun P.  tectorius Park.  tentunya pemanfaatan  ini  akan  menjadi  lebih beragam dan bernilai. Berdasarkan uraian tersebut, timbul pemikiran untuk mengetahui  dimensi  serat  dari  daun P. tectorius Park.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dimensi  serat  daun P. tectorius Park.  yang  meliputi  panjang serat,  diameter  serat,  tebal  dinding  serat, dan diameter  lumen  dan  potensi  serat daun P.  tectorius Park.  sebagai  bahan baku produk  serat  alam.  Hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  memberi  informasi mengenai  dimensi  serat  dari  daun P. tectorius Park.  sehingga  seratnya  dapat menjadi  produk-produk  serat  alam  yang lebih ramah lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium  teknologi  hasil  hutan  dan silvikultur Fakultas Kehutanan
Universitas  Papua  pada  bulan  Juni  2014.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  deskriptif  dengan teknik  observasi.  Pengambilan  sampel dilakukan  dengan  memotong  daun sebanyak  3  helai  dari  pohon P.  tectorius Park.  dengan  tinggi  2-3  meter  dengan diameter  diatas  11  cm.  Daun  yang diambil  terletak  di  3  bagian  yaitu  bagian bawah  pohon  (daun  tua),  tengah  pohon
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
(setengah muda), dan dekat pucuk pohon (daun  tunas/muda).  Panjang  daun  yang akan  dijadikan  sampel  yaitu  minimal  50 cm  dan  lebar  daun  minimal  3,5  cm. Habitat  dari  daun  yang  akan  dijadikan sampel  adalah  daerah  vegetasi  hutan pantai  (pantai  Amban)  dan  di  pulau Mansinam  dengan  kondisi  tekstur  tanah yang  berpasir.  Deskripsi  pohon  untuk sampel  yang  tumbuh  di  Amban  Pantai mempunyai  tinggi  pohon  sekitar  2  meter dan  diameter  batang  sekitar  12  cm. Sedangkan  sampel  daun  yang  tumbuh  di Pulau  Mansinam  memiliki  tinggi  pohon sekitar  3  meter  dan  diameter  batang sekitar 15 cm serta telah berbuah. Kedua pohon  ini  tumbuh  pada  keadaan  tekstur tanah berpasir. Pada masing-masing daun yang  telah  dipotong  akan  dijadikan contoh  uji  dengan  membagi  menjadi  6 bagian  dan  dipotong  lurus  searah  tulang daun  dengan  lebar  maksimal  0,5  cm  dan panjang  sesuai  dengan  panjang  daun. Bagian  tersebut  adalah  bagian  kiri  dekat duri,  kiri  tengah,  kiri  dekat  tulang  daun, bagian  kanan  dekat  duri,  kanan  tengah dan  kanan  dekat  tulang  daun  sehingga akan  diperoleh  36  bagian  untuk  2  pohon dengan lokasi pengambilan yang berbeda.

## Proses Maserasi
Maserasi merupakan metode penghancuran  atau  penguraian  serat sehingga  akan  diperoleh  serat  serat tunggal  dari  daun.  Proses  maserasi  yang digunakan untuk mendapatkan serat daun P. tectorius Park. yaitu mengikuti metode Forest  Product  Laboratory  dengan beberapa  modifikasi.  Langkah  kerjanya adalah sebagai berikut:
a.   Daun P.  tectorius Park  dengan  lebar maksimal  0,5  cm  dimasukkan  dalam wadah  gelas.  Sebelumnya  untuk mempermudah  mendapatkan  serat,
daun Pandanus digerus kedua sisinya atau sisi depan dan belakang daun. b.   Hidrogen peroksida (H 2 O 2 )  dan  asam asetat glasial (CH 3 COOH) menggunakan  metode  LPHH  yaitu dengan  perbandingan  20:1  (Maria, 2001) dimasukkan dalam wadah gelas yang  telah  berisi  potongan  daun P. tectorius Park.
c.   Campuran tersebut dipanaskan hingga 9  jam  (Frans  2013)  dalam  suhu  100 °C  atau  hingga  diperoleh  serat  daun P. tectorius Park.
d.   Serat yang diperoleh dibebas-asamkan dengan  menggunakan  air  destilasi. Bebas asam diuji dengan menggunakan kertas lakmus.
e.   Serat  bebas  asam  selanjutnya  diberi pewarna  safranin,  campuran  tersebut dibiarkan  untuk  beberapa  saat. Selanjutnya  serat  yang  telah  diberi warna  (safranin)  ditetesi  dengan alkohol  untuk  membuat  warna  lebih tahan lama.
f.   Serat  yang  diperoleh  selanjutnya diukur nilai dimensi seratnya.

## Prosedur Pengukuran Serat
Penentuan  jumlah  serat  yang  diamati (N)  tergantung  dari  besarnya  variasi panjang  serat  suatu  pohon,  dengan patokan  bahwa  nilai  rata-rata  tidak memiliki nilai error lebih dari 5% (0,05). Jumlah  serat  diukur  dalam  satu  pohon ditetapkan  dengan  persamaan  (Silitonga dkk.  1972 yang  disitasi Galugu  2005) sebagai berikut:
N = 4S 2 /L 2
Dimana:
N = Jumlah serat yang diukur S = Standar deviasi L = Nilai rata-rata contoh x 0,05
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Pengujian  serat  daun P.  tectorius Park.  dilakukan  dengan  menghitung dimensi  serat  yang  diukur  menggunakan mikroskop.  Jumlah  serat  yang  diukur diambil  sebanyak  5  (lima)  buah  secara acak  dari  6  pengamatan  bagian  daun, maka jumlah serat  yang  diukur sebanyak 5 × 6 = 30 serat per bagian daun. Jumlah daun  sebanyak  3  bagian,  sehingga  total serat yang diukur sebanyak 30 × 3 × 2 = 180 serat.
Selanjutnya  data  yang  diperoleh dihitung  standar  deviasinya  dengan menggunakan  persamaan  (Silitonga  dkk. 1972 yang disitasi Galugu 2005) sebagai berikut:
Sementara  nilai  L  dapat  dihitung dengan  menggunakan  persamaan  sebagai berikut:
Dimana:
fi  = frekuensi serat xi  = panjang serat n  = jumlah serat yang diukur pada pengamatan
Hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  N adalah  119  serat.  Nilai  ini  lebih  kecil daripada  (n),  maka  sampel  yang  diamati yaitu 180 serat tetap menjadi jumlah serat yang  diukur.  Selanjutnya  dilakukan pengukuran  dimensi  serat  dan  data  yang dibutuhkan meliputi:
a.   Panjang serat diukur menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali, yaitu dari ujung serat.
b.   Diameter  serat  diukur  menggunakan mikroskop  perbesaran  400  kali,  yaitu
pada  kedua  ujung  serat  dan  tengah serat kemudian dihitung rata-ratanya.
c.   Tebal dinding serat diukur menggunakan  mikroskop  perbesaran 400 kali,  yaitu pada kedua ujung dan tengah  serat  kemudian  dihitung  rata- ratanya. d.   Diameter lumen dihitung menggunakan rumus: I = d -2w Dimana: I = Diameter lumen D = Diameter Serat w = Tebal Dinding Serat Penentuan  Nilai  Turunan  Dimensi Serat Nilai turunan dimensi serat merupakan perbandingan antara masingmasing  komponen  dimensi  serat yaitu  panjang,  diameter,  tebal  dinding serat dan diameter lumen yang terdiri dari Bilangan  Muhlsteph,  Bilangan  Runkel, Daya  Tenun,  Koefisien  Kekakuan  dan Nilai  Kelenturan  (Silitonga  dkk.  1972 yang disitasi Galugu  2005).  Perhitungan nilai  turunan  dimensi  serat  seperti  pada Tabel1.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Tabel 1. Nilai turunan dimensi serat dan cara perhitungannya
Nilai Turunan Dimensi Serat Rumus Perhitungan Bilangan Muhlsteph (d 2 -I 2 )/d 2 × 100% Bilangan Runkel 2w/I Daya Tenun P/d Koefisien Kekakuan w/d Nilai Kelenturan I/d Dimana : I = Diameter lumen d = Diameter Serat w = Tebal Dinding Serat P = Panjang serat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Panjang Serat Panjang serat adalah ukuran
memanjang  serat  yang  diukur  dari  ujung satu  ke  ujung  lainnya.  Rata-rata  panjang serat  dari  kedua  daun  yang  tumbuh  di Amban Pantai dan Pulau Mansinam dapat dilihat  pada  Tabel  2.  Pada  daun P.
tectorius Park.  yang  berasal  dari  Amban Pantai memiliki  panjang  serat  yang  berkisar antara  0,58  mm  dan 1,98  mm  sedangkan pada daun P. tectorius Park. yang berasal dari  Pulau  Mansinam  memiliki  panjang serat  yang  berkisar  antara  0,71  mm  dan 1,96  mm.  Panjang  serat  dari  kedua  daun yang tumbuh di Amban Pantai dan Pulau Mansinam termasuk dalam kategori serat dengan ukuran sedang (IAWA 1989).
Tabel 2. Rata-rata panjang serat daun P. tectorius Park. Lokasi Pengambilan Bagian Daun Rataan Per Bagian Daun (mm) Rataan Per Lokasi Pengambilan (mm) Amban Pantai Dekat pucuk Tengah Bawah 0,8876 0.969 1,0145 0,957 Pulai Mansinam Dekat pucuk Tengah Bawah 1,1824 1,2152 1,2317 1,210
Pada  Tabel  2.  dapat  dilihat  bahwa rata-rata  panjang  serat  per  bagian  dari daun P.  tectorius Park. yang  berasal  dari Pulau  Mansinam  memiliki  serat  yang lebih  panjang  dibandingkan  dengan  daun yang  berasal  dari  Amban  Pantai.  Hal  ini diduga  karena  terdapat  perbedaan  usia pohon yang dijadikan sampel daun pohon di Pulau Mansinam lebih dewasa daripada
pohon  di  Amban  Pantai  karena P. tectorius Park.  yang  tumbuh  di  Pulau Mansinam  telah  berbuah.  Perbedaan  ini sesuai  dengan  pernyataan  oleh  Husodo (1997)  yang  mengatakan  bahwa  variasi dari  dimensi  serat  suatu  tumbuhan dipengaruhi oleh umur pohon.
Panjang  serat  daun  yang  berasal  dari Amban  Pantai  maupun  Pulau  Mansinam
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
dari bagian dekat pucuk hingga ke bagian bawah  daun,  rata-rata  panjang  dimensi seratnya  cenderung  bertambah.  Hal  ini dipengaruhi oleh umur daun dimana pada daun  yang  sudah  tua  (bagian  bawah) cenderung  memiliki  serat  yang  lebih panjang dibandingkan bagian lainnya. Hal ini  diduga  karena  daun  tua  telah mengalami  proses  pertumbuhan  sel  yang lebih  lama  (telah  memasuki  tahap  akhir perkembangan  sel)  dibandingkan  daun muda  yang  proses  pertumbuhan  dan perkembangan  selnya masih  dalam  tahap berkembang.  Namun pada daun setengah tua  (bagian  tengah)  memiliki  panjang
serat  yang  hampir  sama  dengan  daun bagian  tua.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  daun  yang  tua  maupun daun yang setengah tua memiliki kualitas panjang  serat  yang  hampir  sama  dalam pemanfaatannya untuk produk serat alam.

## Diameter Serat
Diameter  serat  merupakan  ukuran kearah  melebar  serat  mulai  dari  tepi  satu ke  tepi  lainnya.  Rata-rata  diameter  serat dari  kedua  daun  yang  tumbuh  pada tempat  berbeda  dapat  dilihat  pada  Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata dimensi serat daun P. tectorius Park. Lokasi Pengambilan Bagian Daun Rataan Per Bagian Daun (mm) Rataan Per Lokasi Pengambilan (mm) Amban Pantai Dekat pucuk Tengah Bawah 0,0141 0,0137 0,0126 0,0138 Pulai Mansinam Dekat pucuk Tengah Bawah 0,0159 0,0152 0,0143 0,0151 Pada  daun P.  tectorius Park.  yang berasal  dari  Amban  Pantai  memiliki diameter  serat  yang  berkisar  antara  0,01 mm dan 0,0175 mm sedangkan pada daun P. tectorius Park  yang berasal dari Pulau Mansinam  memiliki  diameter  serat  yang berkisar  antara  0,0075  mm  dan  0,0375 mm. Diameter serat dari kedua daun yang tumbuh  di  Amban  Pantai  dan  Pulau Mansinam termasuk dalam kategori serat dengan  ukuran  sedang  (Klemm  dalam Casey, 1960 yang disitasi Husodo 1997). Pada Tabel 2, rata-rata diameter serat dari daun P.  tectorius Park.  Yang  tumbuh pada daerah Amban Pantai maupun Pulau Mansinam  cenderung  menurun  dari bagian  dekat  pucuk  hingga  ke  bagian
bawah.  Hal  ini  diduga  karena  pada  daun muda masih mengalami proses pembentukan  sel  sehingga  diameter seratnya cenderung lebih besar dibandingkan bagian lainnya.

## Diameter Lumen
Diameter  lumen  adalah  ukuran besarnya rongga sel (lumen) yang terletak diantara  dinding  sel  yang  satu  dengan dinding  sel  lainnya.  Rata-rata  diameter lumen dari kedua daun yang tumbuh pada tempat  berbeda  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Tabel 4. Rata-rata diameter lumen P. tectorius Park. Lokasi Pengambilan Bagian Daun Rataan Per Bagian Daun (mm) Rataan Per Lokasi Pengambilan (mm) Amban Pantai Dekat pucuk Tengah Bawah 0,0071 0,0073 0,0076 0,0073 Pulai Mansinam Dekat pucuk Tengah Bawah 0,0098 0,0082 0,0063 0,0081 Pada  daun P.  tectorius Park.  yang berasal  dari  Amban  pantai  memiliki diameter  lumen  yang  berkisar  antara 0,0025  mm  dan  0,00125  mm  sedangkan pada daun P. tectorius Park. yang berasal dari  Pulau  Mansinam  memiliki  diameter lumen  yang  berkisar  antara  0,0025  mm dan  0,0275  mm.  Pada  Tabel  3,  rata-rata diameter  lumen  dari  daun P.  tectorius Park.  yang  tumbuh  pada  daerah  Amban pantai  cenderung  bertambah  dari  bagian dekat pucuk hingga ke bagian bawah. Hal ini  diduga  karena  pengaruh  habitat tumbuh sehingga diameter lumen
cenderung  bertambah.  Sedangkan  rata- rata diameter
lumen  dari  daun P.  tectorius Park.  Yang tumbuh  pada  daerah  Pulau  Mansinam cenderung  berkurang  dari  bagian  dekat pucuk  hingga  ke  bagian  bawah  yang diduga  disebabkan  oleh  pada  akhir periode  pertumbuhan  terbentuk  trakeid dengan diameter lumen kecil (Fengel dan Wegener  1995 yang  disitasi Renyaan 2009).

## Tebal Dinding Serat
Tebal  dinding  serat  adalah  selisih antara  setengah  dari  diameter  serat  dan diameter  lumen.  Rata-rata  tebal  dinding serat  dari  kedua  daun  yang  tumbuh  pada tempat  berbeda  dapat  dilihat  pada  Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata tebal dinding serat daun P. tectorius Park. Lokasi Pengambilan Bagian Daun Rataan Per Bagian Daun (mm) Rataan Per Lokasi Pengambilan (mm) Amban Pantai Dekat pucuk Tengah Bawah 0,0033 0,0033 0,0032 0,0032 Pulai Mansinam Dekat pucuk Tengah Bawah 0,0038 0,0035 0,0031 0,0035 Pada  daun P.  tectorius Park.  yang berasal dari Amban Pantai memiliki tebal dinding serat yang berkisar antara 0,0025 mm dan 0,0075 mm sedangkan pada daun P. tectorius Park. yang berasal dari Pulau Mansinam  memiliki  tebal  dinding  serat
yang  berkisar  antara  0,0025  mm  dan 0,0075  mm.  Pada  Tabel  4  dan  5, klasifikasi  dari  tebal  dinding  serat  pada daun P. tectorius Park. adalah tipis (tebal dinding  serat  agak  kecil  dari  diameter lumen)  (Butterfields  dan  Meyland,  1980
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
yang  disitasi Husodo  1997).  Semua bagian  daun  yang  tumbuh  pada  dua habitat yang berbeda mempunyai rata-rata tebal  dinding  serat  termasuk  dalam klasifikasi tipis. Dari hasil yang diperoleh di  Tabel  4,  ratarata  tebal  dinding  serat dari daun P. tectorius Park. yang tumbuh pada daerah Amban  pantai maupun  yang tumbuh  di  Pulau  Mansinam  cenderung
berkurang dari bagian dekat pucuk hingga ke bagian bawah.

## Nilai Turunan Dimensi Serat
Nilai  turunan  dimensi  serat  adalah perbandingan antara masing-masing komponen  dimensi  serat  yaitu  panjang, diameter, tebal dinding serat dan diameter lumen.  Nilai  turunan  dimensi  serat  dari dua  lokasi  pengambilan  sampel  disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Nilai turunan dimensi serat daun P. tectorius Park. Turunan Dimensi Serat Lokasi Pengambilan Amban Pantai Pulau mansinam Bilangan Muhlsteph 72,02 71,22 Bilangan Runkel 0,877 0,864 Daya Tenun 69,35 80,13 Koefisien Kekauan 0,232 0,232 Nilai Kelenturan 0,529 0,536
Hasil  yang  diperoleh  pada  Tabel  6, berdasarkan  kriteria  persyaratan  bahan baku  pulp  dan  kertas  pada  Tabel  7 (Departemen Pertanian 1976 yang disitasi Galugu  2005),  nilai  Bilangan  Mulsteph termasuk  dalam  klasifikasi  kelas  III dengan  nilai  60-80,  Bilangan  Runkel termasuk  dalam  klasifikasi  kelas  III dengan nilai 0,5-1, Daya Tenun termasuk dalam  Klasifikasi  kelas  III  dengan  nilai 40-70  untuk  daun  yang  diambil  dari Amban  Pantai  dan  kelas  II  dengan  nilai 70-90 untuk daun yang diambil dari Pulau Mansinam, Koefisien Kekakuan termasuk dalam  klasifikasi  kelas  IV  dengan  nilai >0,2  dan  Nilai  Kelenturan  termasuk dalam  klasifikasi  kelas  III  dengan  nilai 0,4-0,6. Menurut Tarigan (2009), penentuan  nilai  turunan  dimensi  serat dimaksudkan untuk: 1.   Bilangan Muhlsteph akan memberikan  sifat  kekuatan  ledak  dan kekuatan  tarik  pulp  yang  tinggi. Sebaliknya  serat  yang  mempunyai dinding  sel  tebal  dan  diameter  kecil cenderung  akan  mempertahankan bentuknya selama pembentukan lembaran,  sehingga  luas  kontak  antar sel kecil yang mengakibatkan kekutatan tarik dan sobek rendah.
2.   Bilangan  runkel  jika  rendah,  berarti memiliki  dinding  sel  tipis  dan  lumen lebar,  pada  waktu  pembentukan lembaran  serat  akan  membentuk  pita sehingga  ikatan  antar  serat  tinggi. Sifat kertas yang dihasilkan mempunyai  kekuatan  yang  baik  dan tembus cahaya. 3.   Daya tenun ( Felting Power Slenderness ) sangat berpengaruh terhadap  kekuatan  sobek  kertas. Makin  tinggi  daya  tenun,  maka kekuatan sobek makin tinggi pula.
4.   Koefisien  Kekakuan  ( Coeficient  of rigidity )  berbanding  terbalik  dengan sifat  kekuatan  tarik  kertas,  artinya
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
semakin  tinggi  koefisien  kekakuan, maka  semakin  rendah  kekuatan  tarik dari kertas begitupun sebaliknya.
5.   Nilai  kelenturan  ( Flexibility  Ratio ) tinggi berarti serat tersebut mempunyai  tebal  dinding  yang  tipis dan mudah berubah bentuk. Kemampuan berubah bentuk menyebabkan  persinggungan  antara permukaan serat lebih leluasa sehingga  terjadi  ikatan  serat  yang lebih  baik  yang  akan  menghasilkan lembaran  pul  dengan  kekuatan  baik. Makin  tinggi  nilai  kelenturan,  maka kekuatan panjang putus yang dihasilkan makin tinggi.
Produk  Serat  Alam  yang  Potensial Dibuat  Menggunakan  Daun Pandanus tectorius Park. Pemanfaatan  tumbuhan  penghasil serat alam pada proses lebih lanjut dalam menghasilkan berbagai produk, mempunyai  berbagai  kriteria  dalam pengelolaannya.  Salah  satu  kriteria tersebut adalah dimensi
serat.
Berdasarkan  kriteria  dimensi  serat,  daun P. tectorius Park. memiliki panjang  serat yang  termasuk  kategori  serat  dengan ukuran  sedang,  diameter  serat  dengan ukuran  serat  sedang,  dan  tebal  dinding serat  yang  tipis  dimana  diameter  lumen lebih  besar  daripada  tebal  dinding  serat. Menurut Kemeray (2013), morfologi dari daun P. tectorius Park.  yaitu  daun  spiral tersusun  dalam  3  baris  dan  berkerombol di  pucuk  cabang,  panjang  keseluruhan antara  131-136  cm,  lebar  pangkal  6-6,1 cm,  tengah  5-7cm,  ujung  1,6-1,8  cm, jarak  antar  duri  1-3  cm,  berwana  hijau tua, susunan berselang-seling dan permukaan  halus.  Secara  anatomi,  daun P.  tectorius Park.  memiliki  jumlah stomata  relatif  banyak  dengan  tipe
stomata  anomocytic  dan  sel  epidermis yang  memiliki  kerapatan  per  satuan  luas tinggi (Kemeray, 2013). Keadaan ini yang membuat masyarakat sering menggunakan  daun P.  tectorius Park. sebagai  bahan  anyaman  dalam  membuat tikar,  tas  (noken),  topi  dan  keranjang. Dengan berbagai kriteria ini, pemanfaatan serat  alam  dari  daun P. tectorius Park. dapat  menjadi  sebuah  produk  serat  alam yang  lebih  beragam  sesuai  dengan dimensinya.

## Kertas
Kertas  merupakan  salah  satu  produk yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kertas yang digunakan dalam kehidupan  sangat  beragam,  mulai  dari kertas  tulis,  kertas  foto,  kertas  koran, kertas  cetak  dan  masih  banyak  lagi berbagai  kriteria  kertas  yang  dapat digunakan.
Umumnya serat yang digunakan  sebagai  bahan  baku  kertas berasal  dari  kayu  sehingga  pemenuhan kebutuhan  kertas  akan  memberikan dampak  pada  keberadaan  hutan,  terlebih jika bahan  baku  produk  merupakan  kayu yang  diambil  dari  hutan.  Daun P. tectorius Park.  potensial  dimanfaatkan sebagai  bahan  baku  kertas  karena mempunyai  panjang  serat  dengan  ukuran sedang,  diameter  serat  dengan  ukuran sedang  dan  tebal  dinding  serat  yang termasuk  tipis.  Persyaratan  Serat  Kayu Sebagai  Bahan  Baku  Pulp  dan  Kertas (Departemen  Pertanian,  1976 yang disitasi Galugu, 2005).
Kertas  yang  potensial  untuk  dibuat dari  bahan  baku  serat  daun P.  tectorius Park. adalah kertas koran dan kertas tulis. Kriteria  dari  bahan  baku  untuk  kertas koran adalah mempunyai kekuatan sobek yang  rendah  dan  tidak  memerlukan derajat putih yang tinggi. Hasil penelitian
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
menunjukkan  bilangan  muhlsteph  dari serat daun P. tectorius Park. yang diambil dari  Amban  Pantai  dan  Pulau Mansinam termasuk  dalam  kelas  3.  Semakin  tinggi bilangan muhlsteph maka kekuatan sobek yang dihasilkan semakin rendah sehingga serat  daun P.  tectorius Park.  dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
pembuatan kertas koran.
Kertas tulis sebagai kertas yang sering digunakan  dalam  kegiatan  pencatatan, mempunyai  beberapa  jenis  yang  banyak digunakan. Sebagai contoh terdapat kertas tulis  yang  mempunyai  kekuatan  tarik yang  tinggi  dan  ada  pula  yang mempunyai  kekuatan  tarik  sedang.  Serat daun P. tectorius Park. Dapat dimanfaatkan  sebagai  kertas  tulis  dengan kriteria  kertas  tulis  yang  dapat  dibuat yaitu  kekuatan  tarik  dan  sobek  yang sedang  dan  tidak  memerlukan  derajat putih  yang  tinggi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kekuatan  tarik  dan sobek  dari  serat  daun P.  tectorius Park. termasuk  sedang  pada  kelas  kualitas  III. Dengan demikian dapat  dikatakan bahwa serat  daun P.  tectorius Park.  Potensial dimanfaatkan sebagai kertas tulis.
Selain  itu,  serat  daun P.  tectorius Park.  potensial  dimanfaatkan  sebagai bahan  baku  kertas  sekuritas.  Dimensi serat daun P. tectorius Park. Mempunyai kisaran  nilai  yang  sama  dengan  dimensi serat  dari  daun  nanas  yang  memiliki panjang 0,3-15 mm (ITS Surabaya, 2002 yang  disitasi Sudjindro,  2012)  dan diameter serat rata-rata 0,01 mm (Hidayat 2008).  Menurut  Sudjindro  (2012),  sifat ini memenuhi persyaratan untuk
digunakan  sebagai  kertas  sekuritas.  Dari hasil penelitian ini, dimensi serat daun P. tectorius Park . baik  yang  berasal  dari Amban  Pantai  maupun  Pulau  Mansinam memiliki kisaran nilai yang sama dengan
serat urena, sehingga dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan baku kertas sekuritas.

## Industri Tekstil
Perkembangan  rekayasa  teknologi saat  ini  telah  menciptakan  berbagai bentuk  bahan  tenunan  yang  inovatif. Melalui pemanfaatan serat alam, industry pertekstilan  telah  menciptakan  berbagai jenis pakaian yang dibutuhkan. Salah satu pemanfaatan  serat  alam  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  tekstil adalah  serat  daun  nanas  (Hidayat  2008). Telah diketahui bahwa family
Pandanaceae memiliki kedekatan dengan famili Agavaceae (Nanas). Dimensi Serat daun P.  tectorius Park.  memiliki  kisaran nilai  dimensi  serat  yang  sama  dengan daun  nanas,  sehingga  dapat  dikatakan serat  daun P.  tectorius Park.  Dapat dimanfaatkan  juga  sebagai  bahan  baku tekstil.  Tidak  hanya  sebagai  bahan tenunan untuk industri tekstil, serat nanas juga  telah  dimanfaatkan  sebagai  bahan produk anyaman dengan rekayasa teknologi.  Dengan  pemanfaatan  ini,  serat P.  tectorius Park.  juga  dapat  menjadi salah satu produk anyaman serat alam.
Selain  itu,  bentuk  produk  lain  dalam dunia  industri  tekstil  adalah  sepatu. Sebagai  salah  satu  bagian  dari  produk sandang, sepatu menjadi kebutuhan masa kini  khususnya  sebagai  alas  kaki.  Salah satu produk sepatu dari serat alam adalah menggunakan  serat  dari  bambu.  Rejeki (2014)  dari  hasil  wawancaranya  dengan Taufiq  Rahman  (pembuat  sepatu  dari serat  bambu)  mengatakan  bahwa  sepatu yang  dibuat  dari  serat  bambu  dapat menghilangkan  bau  tidak  sedap  karena kapilaritas  serat  yang  tinggi  sehingga mudah untuk menyerap dan
mengeluarkan  air,  anti  bakteri,  seratnya mampu  menahan  efek  panas  dan  radiasi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
sehingga  mampu  menjaga  kelembaban kulit.  Hasil  penelitian  Fatriasari  dan Hermiati  (2008)  menunjukkan  bahwa serat  dari  bambu  memiliki  panjang  serat diatas  2  mm  dan  memiliki  tebal  dinding serat tipis dan diameter lumen tebal. Dari hasil  penelitian  ini,  dapat  dikatakan  serat dari daun P. tectorius Park. juga potensial untuk  digunakan  sebagai  bahan  baku pembuatan sepatu.

## Biokomposit
Biokomposit  merupakan  gabungan atau pencampuran berbagai material alam membentuk suatu material baru.
Komposit  adalah  material  yang  dibentuk dari gabungan dua atau lebih bahan baku penyusun  melalui  proses  pencampuran. Karena  bahan  baku  material  penyusun berbeda-beda  maka  kekuatan  yang dihasilkan  mempunyai  kekuatan  yang berbeda-beda  pula  tergantung  material kompositnya.  Salah  satu  penerapan pembuatan biokomposit dalam perkembangan teknologi saat ini adalah di industri otomotif. Industri  otomotif  sebagai  salah  satu bagian dalam perindustrian yang
berkembang pesat saat ini, telah berusaha meningkatkan  kebutuhan  akan  interior mobil. Salah satu pemanfaatannya adalah menggunakan  komposisi  serat  alam dengan  bahan  komposit  lainnya.  Hal  ini dikarenakan  dengan  pemanfaatan  serat alam,  sifat  mekanik  interior  mobil  lebih tinggi, biaya pembuatan relatif murah dan tahan  terhadap  kondisi  lingkungan (Salahudin  2012).  Serat  alam  tersebut salah  satunya  adalah  serat  dari  daun P. tectorius Park. dimana menurut Salahudin (2012)  dari  hasil  kajiannya,  mengatakan bahwa sifat mekanik yang dihasilkan oleh serat daun P. tectorius Park. akan mampu memenuhi  kebutuhan  interior  mobil.
Dengan demikian dapat  dikatakan bahwa serat  daun P.  tectorius Park.  potensial dimanfaatkan sebagai bahan baku interior mobil.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatiasari  W.  dan  Hermiati  E.  2008. Analisis  morfologi  serat  dan  fisis- kimia pada enam jenis bambu sebagai bahan  baku  pulp  dan  kertas.  Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan, Vol 1 (2): 67-72.
Frans AW. 2013. Waktu pemasakan yang tepat  untuk  mendapatkan  serat Pandanus  tectorius  Park.  dengan menggunakan  metode  forest  Product Laboratory. Skripsi Fakultas Kehutanan  Universitas  Negeri  Papua, Manokwari (tidak diterbitkan).
Galugu  D.  2005.  Dimensi  serat  kayu merbau  ( Intsia  bijuga )  dan  ketapang pantai  ( Terminalia spp).  Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Negeri  Papua,  Manokwari  (tidak diterbitkan).
Hidayat  P.  2008.  Teknologi  pemanfaatan serat  daun  nanas  sebagai  alternatif bahan  baku  tekstil.  Jurnal  Teknoin, Vol 13: (2): 31-35.
Husodo  SB.  1997.  Sifat  anatomi  pulp kraft  dari  jenis  kayu Eucalyptus deglupta Blume.  Tesis  Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman,  Samarinda.  (Tidak Diterbitkan).
IAWA. 1989. IAWA List of microscopic feature  of  hardwood  indentification. IAWA Publisher, Leiden.
Kemeray  SB.  2013.  Jenis-jenis  pandanus dan  freycinetia  berdasarkan  karakter morfologi  dan  anatomi  di  pulau roswar  kabupaten  Teluk  Wondama. Skripsi Fakultas Kehutanan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Universitas Negeri Papua, Manokwari (tidak diterbitkan).
Rejeki S. 2014. Sepatu dari serat bambu. Kompas.  Edisi  Minggu,  6  Juli  2014. Hal. 32.
Renyaan  J.  2009.  Dimensi  serat  kayu tancang  ( Bruquiere  gymnorrhiza ). Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, Manokwari (tidak diterbitkan). Salahudin  X.  2012.  Kaji  pengembangan serat  daun  pandan  di  kabupaten Magelang  sebagai  bahan  komposit
interior  mobil.  Jurnal  UTM,  Vol  37 (1): 121-133. Sinaga  NI  dan  DN.  Irbayanti.  2004. Pemanfaatan tumbuhan dalam pembuatan  alat-alat  tradisional  oleh wanita  kampung  Tarfia,  Jayapura.
Warta Wiptek Unipa. Manokwari. Stone  BC  .1983.  A  guide  to  collecting Pandanaceae  ( Pandanus , Freycinetia and Sararanga )  .  Ann.  Missouri.
Bot.Gard. 70:137 – 145.
Sudjindro.  2011.  Prospek  serat  alam untuk bahan baku kertas uang. Jurnal Perspektif, Vol 10 (2): 92-104.